1 
256 Sitzung der math.-phys. Classe vom 7. Juni 1884. 
inhalt niit einem dieser Kurven hat, das Maass für die mitt- 
lere Härte dieser Fläche an. 
Selbstverständlich kann man aber auf diese Weise nur 
dann ein genaues Resultat erhalten, wenn man nach mög- 
lichst viel Richtungen hin die Härte untersucht hat, oder 
wenn man sich überzeugt hat, dass die Härteunterschiede 
nur nach wenigen Richtungen hin verschieden, die Kurve eine 
sehr einfache ist, welche die Härteverschiedenheiten graphisch 
darstellt. Nun ist aber gerade für die Vergleichung der 
Härte der verschiedenen Kry stallflächen isomorpher Verbind- 
ungen, und auch für die praktische Verwerthung der Härte- 
hestimmung gerade die mittlere Härte einer Krystallfläche 
von ganz besonderer Bedeutung. Unter diesen Umständen er- 
schien es mir nun sehr wünschenswerth, ein Verfahren auf- 
zufinden, welches es möglich machte, rasch und genau die 
inittlei’e Härte einer Krystallfläche mit einem einzigen Ver- 
suche zu ermitteln. 
Diesem Zwecke entspricht nun, wie ich glaube ganz 
genügend, ein kleines Instrument, das ich als , Mesosklero- 
meter“ bezeichnen möchte, eben weil es nur die mittlere 
Härte einer Krystallfläche zu bestimmen geeignet ist. Es be- 
ruht wie das früher von mir beschriebene auf dem Principe, 
die Härte einer Fläche dadurch zu ermitteln, dass man die- 
selbe als umgekehrt proportional der von einem unter sonst 
gleichen Umständen über sie hinbewegten Diamantsplitter 
von einer Krystallfläche fortgenommenen Menge der Substanz 
annimmt. Während aber das früher beschriebene Instrument 
stets nur in einer einzigen Richtung wirkte und daher aiich 
nur die Härte nach einer Richtung zunächst anzeigt, soll 
das Mesosklerometer während eines Versuches gleichmässig 
nach allen Richtungen wirken und giebt dann auch nur die 
mittlere Härte einer Fläche an. Offenbar wird 'eine solche 
in allen Richtunge]i eintretende Abtragung einer Fläche durch 
eine kreisförmige Bewegung des Diamanten über die Fläche 
